( 853 ) 

 produit ce qu'on pourrait nommer une sursaturation apparente du fer 

 par le carbone. 



» Une plaque de fonte a été mise dans une caisse de four à cémenter, 

 où elle est restée un mois durant. 



)) Les dosages ont indiqué, dans loo de fonte : 



Avant la cémentation, carbone total 4'05 



Après la cémentation 5,07 



Carbone acquis 1 , 07. 



La fonte avait pris par la cémentation une teinte presque noire; sa cassure 

 présentait de nombreuses facettes au milieu desquelles on distinguait des 

 cristaux, des lamelles de graphite d'un grand éclat. 



» Avant de faire connaître les expériences exécutées dans les aciéries de 

 Jacob Holtzer, pour déterminer le maximum de carburation, je rappellerai 

 sommairement les propriétés générales de la fonte, afin de voir si nous les 

 retrouverons dans un métal fortement carburé, et différant des produits 

 des hauts fourneaux en ce qu'il n'y entre autre chose que du fer et du 

 carbone. 



» Les fontes blanches lainelleuses proviennent de minerais manganési- 

 fères; l'ampleur, l'éclat argentin de leurs facettes dépendent surtout de leur 

 teneur en manganèse, variant communément de 2 à 7 pour 100 ; elles sont 

 dures, cassantes à ce point qu'on peut les pulvériser. Les minerais, alors 

 même qu'ils contiennent peu de manganèse, fournissent encore, suivant 

 l'allure du haut fourneau et particulièrement par des coulées froides, de la 

 fonte blanche grenue. 



» Les fontes blanches contiennent le carbone à l'état combiné, du 

 moins pour la plus grande partie. Les fontes grises doivent leur aspect à 

 du graphite disséminé; elles sont produites dans les fourneaux à allures 

 chaudes : le carbone y est à deux états, combiné et libre. Quand on les 

 dissout dans un acide, elles donnent un résidu graphiteux. 



» La fonte blanche est plus fusible que la fonte grise ; elle acquiert une 

 consistance pâteuse avant d'être liquéfiée. Tout au contraire, la fonte grise 

 entre en fusion instantanément, elle est ou solide, ou liquide. Fondue et 

 refroidie rapidement, elle conserve tout ou presque tout son carbone à 

 l'état combiné. Refroidie lentement, on assure qu'elle se change en fonte 

 grise, une partie du carbone se séparant à l'état de graphite. 



» La fonte grise liquéfiée et refroidie promptement passe à l'état de fonte 

 blanche, le graphite se combinant au métal : aussi arrive-t-il, lorsqu'on la 



